or\A Forstbotanik. 



Basis + 2,1 m bei 4,4—6,3 mm Ringbreite 0,512 spec. Trockengewicht 



Zwei junge Lärchen in entsprechenden Stücken 



bei 3,3—4,7 mm Ringbreite 0,607 spec. Trockengewicht, 

 bei 3,5—5,3 mm , 0,584 



Aus dem Staatswalde Kleeb, 380 m Meereshöhe, auf dem oberen, rothen 

 Keuperraergel: 

 Basis + 1 m + 5 m bei 2,7—3,8 mm Ringbreite 0,772 spec. Trockengewicht. 



3 



Die oberbaierischen ergaben in ihren Untertrummen : 



1. 85 jährig, von Wildbarn, 483 m Meereshöhe: 



bei 1,4 mm Ringbreite 0,741 spec. Trockengewicht. 



2. 94 jährig, von St. Zeno, 1490 m Meereshöhe: 



bei 1,9 mm Ringbreite 0,632 spec. Trockengewicht. 

 Aus einer Turiner Holzsammlung, wahrscheinlich aus derselben Kategorie : 



bei 1,9 mm Ringbreite 0,796 spec. Trockengewicht. 

 Die schweizerischen: 



1. 145 jährig, vom Cinuskler Wald, ca. 1800 m Meereshöhe, frei, auf 

 Cassanaschiefer : 



bei 1,5 mm Ringbreite 0,698 spec. Trockengewicht. 



2. 160 jährig, ebendaher, frei, 1800 m Meereshöhe: 



bei 1,0 mm Ringbreite 0,579 spec. Trockengewicht. 



3. 160 jährig, ebendaher, im Schlüsse, 1800 m Meereshöhe: 



bei 1,3 mm Ringbreite 0,664 spec. Trockengewicht. 



4. 200 jährig, von Varuschwalde, 1900 m Meereshöhe, auf Kalkstein, 

 frei : 



bei 1,5 mm Ringbreite 0,540 spec. Trockengewicht. 



5. 400 jährig, von Salsanawald, 1800 m Meereshöhe, im Schlüsse, auf 

 Gneiss : 



bei 0,4 mm Ringbreite 0,603 spec. Trockengewicht. 



6. 110 jährig, von Bergün, 1700 m Meereshöhe, im Schlüsse, granitischer 

 Lehm: 



bei 1,8 mm Ringbreite 0,661 spec. Trockengewicht. 



7. 165 jährig, ebendaher, 1800 m Meereshöhe, frei, auf Kalklehm : 



bei 1,8 mm Ringbreite 0,606 spec. Trockengewicht. 



8. 160 jährig, ebendaher, 1900 m Meereshöhe, frei, auf Gneisssand: 



bei 1,3 mm Ringbreite 0,607 *pec. Trockengewicht. 



Aus dem Schmalwerden der Jahrringe in höhereu Lagen ist 

 nach diesen Zahlen eine grössere Güte des Holzes nicht abzuleiten, 

 da das Holz des Cinusklerwaldes No. 2 mit 1 mm Ringbreite nur 

 0,579 , das aus dem Salsanawalde No. 5 bei 0,4 mm Ringbreite 

 nur 0,603 spec. Schwere hat. Dasselbe bestätigt Wessely von 

 dem Holze aus der oberen Verbreitungsgrenze: „es ist weich und 

 spröde, sodass die Nägel nicht darin halten wollen, von geringerer 

 Tragkraft und viel geringerer Dauer. Seine tiefrothe Farbe ver- 

 führt manchen , ihm besondere Güte zuzuschreiben." Dagegen 

 lässt sich nicht behaupten, dass Lärchenholz aus der oberen Ver- 

 breitungsgrenze stets geringere Eigenschaft habe; das Gegentheil 



